Einzelne Mineralien. 



257 



I. II. 



SiO ä 42,30 41,7 



A1 2 3 . .. ,. 28,10 28,4 



CaO 10,00 9,7 



Na 2 6,70 6,3 



K 2 Spur — 



H 2 14,10 13,9 



Summa 101,20 100,0 

 Vom Thomsonit ist die Substanz auch optisch verschieden, da parallel 

 der Faserrichtung die spitze positive Bisectrix (oder optische Axe) liegt; 

 ebenso in der Stärke der Doppelbrechung. Verf. hält die Substanz für 

 ein neues Mineral und nennt es Gonnardit. Die chemische Zusammen- 

 setzung ist vielleicht noch nicht hinreichend sicher ermittelt, da der 

 Gonnardit anscheinend stets mit optisch negativen Fasern (?Skolezit) ge- 

 mengt ist, welche vielleicht ein Zersetzungsproduct des Gonnardit sind. 

 Die Dichte ist nach Gonnard 2,246 — 2,357, die Härte 4,5—5. 



O. Mügge. 



S. Li. Penfield and J. H. Pratt: On the occurrence of 

 Thaumasite at West Paterson, New Jersey. (Amer. Journ. of 

 Sc. (4.) 1. p. 229—233. 1896; auch Zeitschr. f. Kryst. 26. p. 262—266. 1896.) 



Dies in seiner Zusammensetzung sehr ungewöhnliche Mineral fand 

 sich in Burger's Quarry , West-Paterson , New Jersey , in Form von Ag- 

 gregaten prismatischer Krystalle, die zuweilen nur lose zusammenhängen. 

 Häufig ist der Thaumasit aber dicht und ähnelt dann Alabaster. Manche 

 derben Massen haben Seidenglanz. Die prismatische Spaltbarkeit führte 

 auf Winkel von 120°. Da zuweilen das Bild einaxiger Krystalle mit 

 negativer Doppelbrechung zu erkennen war, gehört Thaumasit zum 

 hexagonalen System. Ein Prisma lieferte o = 1,519, e = 1,476. Da das 

 Material nicht vollständig parallel aufgebaut ist, können die Zahlen nicht 

 ganz genau richtig sein. Nach Lew und Lacroix ist o = 1,507, e = 1,468. 



Das Mineral schwimmt auf einer Flüssigkeit vom spec. Gewicht 1,887 

 und sinkt beim Vermindern des spec. Gewichts der Flüssigkeit auf 1,875. 

 Nach früheren Angaben von Lindström ist G. — 1,877, nach Widman 1,83 



I. II. III. Mittel Verhältnisszahlen 



Si0 2 9,23 9,33 9,23 9,26 0,155 0,97 



C0 2 6,87 6,77 6,82 0,155 0,97 



S0 3 13,56 13,32 — 13,44 0,168 1,05 



CaO — 27,08 27,19 27,13 0,484 3,04 



H 2 42,81 42,72 — 42,77 2,377 15,00 



Na 2 .... 0,39 — — 0,39 — — 



K a O 0,18 — - 0,18 — — 



99,99 



Es ist also Si0 2 : C0 2 : S0 3 : CaO : H 2 nahe = 1 : 1 : 1 : 3 : 15 entspre- 

 chend der merkwürdigen Zusammensetzung Ca Si 3 . Ca C 3 . Ca S 4 . 15 H 2 0. 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1898. Bd. I. r 



